xxx株式会社様向け

BYD Dolphin 解体調査

＜ブレードバッテリセルLFP分解調査レポート＞0＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます©株式会社コベルコ科研 2023

目次
納入品および利用許諾規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P. 2

車両概要

1

・車両諸元 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P. 3

・車両外観 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P. 4

Ｃ．ブレードバッテリセルLFP分解調査レポート
・電池パック概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P. 6

・セル構造・寸法調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P. 7

・電解液の成分分析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P. 11

・電極断面SEM-EDX分析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P. 16

・セパレータ断面SEM観察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P. 41

・充放電試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P. 46

・過充電試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P. 57

・電池セル周りの使用材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P. 69＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます©株式会社コベルコ科研 2023

納入品および利用許諾規約
株式会社 コベルコ科研
１．納入品
 本レポートは、購入者名を記載し、PDF形式の電子ファイルにて納品いたします。
 本レポート内のグラフ、測定結果に関する電子データは含まれません。
 納入後１年以内に本レポート内容の不備、データの誤りが確認された場合は、修正版を納品いたします。
２．知的財産権 本レポートについての著作権を含む知的財産権は、コベルコ科研に帰属し、購入者に実施または使用許諾をするものではありません。
 購入者による契約書およびご発注書に記載される著作権を含む知的財産権の取扱いと相違がある場合は、上記の同意を得た場合のみ販売いたします。
３．利用制約 本レポートの購入者外の第三者への開示、利用、譲渡、再販売はお断りいたします。
４．免責事項 購入者が本レポートを利用することにより生じた損害については一切責任を負いません。
以上

2＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます©株式会社コベルコ科研 2023

Ｃ．ブレードバッテリセルLFP分解調査レポート

3＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます©株式会社コベルコ科研 2023

Ｃ．ブレードバッテリセルLFP分解調査：電池パック概要〇〇電池パックラベル・外観

 ロアケースRr中央にラベルあり
製品名
製品モデル
電池タイプ
電池コード
製造日
定格電力
Fr

定格容量
定格電圧
メーカ

RH

RrFr

RHRH

Lwr
Lwr

Rr端面
4

＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます

Fr端面©株式会社コベルコ科研 2023

Ｃ．ブレードバッテリセルLFP分解調査：セル構造・寸法調査〇〇セル外観・寸法・重量

 長辺*
 短辺
 厚み
 重量：：：：[mm] *端子部を除く電極体部分の寸法[mm][mm]
[ g ]

(＋)側
5

＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます(－)側©株式会社コベルコ科研 2023

Ｃ．ブレードバッテリセルLFP分解調査：セル構造・寸法調査〇〇セル外観・寸法（正極） 正極の外観および測定結果を以下に示す

対象E
長さ[mm]

C

D正極
全長A

塗工部

B

未塗工部（タブ側） C
未塗工部（端側）
全幅 [mm]B

DE枚数
電極厚み[mm]

A6＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます

集電箔合材層©株式会社コベルコ科研 2023

Ｃ．ブレードバッテリセルLFP分解調査：電解液の成分分析〇〇概要

 電池セルに含まれる電解液をアセトン抽出し、ガスクロマトグラフ質量分析計にて成分分析を実施した
・ 電解質の定量分析
・ カーボネート類の定量分析
・ 有機成分の定性および簡易定量分析
・ ジメチルカーボネート、エチルメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、ビニレンカーボネート、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネートは各標準物質を用いて定量し、その他成分はトルエン標準物質を用いた簡易定量を実施した〇〇分析方法

 試料をグローブボックス内にてアセトンで希釈し、分析に供した〇〇試料

 電解液（アセトン回収液） N=1〇〇まとめ エチレンカーボネートを主成分とした電解液であると考えられる
 電解液の分析結果まとめを下表に示す
部材

成分分析結果

電解質
溶媒添加剤

7

＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます©株式会社コベルコ科研 2023

Ｃ．ブレードバッテリセルLFP分解調査：電解液の成分分析〇〇分析結果（電解質の定量分析・カーボネート類の定量分析）

 電解質成分、カーボネート類6種の定量分析結果を下表に示す
電解質の定量分析結果
成分名

定量値（mg/L）

PF6FSI-

カーボネート類の定量分析結果
成分名8＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます

定量値（mg/L）©株式会社コベルコ科研 2023

Ｃ．ブレードバッテリセルLFP分解調査：電極断面SEM-EDX分析
〇
〇まとめ

 正極
・2~5µm程度の大きな粒子と200～400nm程度の小さな粒子が認められ、どちらの粒子も比較的均一に分布していた・導電助剤の凝集粒子が点在していた
 負極・活物質粒子に凝集粒子は無く、均一に分布していた
 電極断面のSEM-EDX分析結果まとめを下表に示す
部材

9

成分分析結果

正極材

活物質
芯材

負極材

活物質
芯材

＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます©株式会社コベルコ科研 2023

Ｃ．ブレードバッテリセルLFP分解調査：電極断面SEM-EDX分析〇〇正極：EDXマッピング分析（加速電圧：6.0kV）

検出成分

10

EDXマッピング分析エリア②＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます©株式会社コベルコ科研 2023

Ｃ．ブレードバッテリセルLFP分解調査：充放電試験〇〇概要

 電池パックより取り出した電池セルについて、充放電試験を行い、電池容量を測定した〇〇試験条件

 作動電圧範囲 公称容量 セル温度測定箇所
 試験内容：3.0V ～ 3.5V
：135Ah：セル中央付近、正極タブ付近、負極タブ付近（写真中に示す3点）：容量確認（0.2C）
放電レート試験（0.5C, 1C, 2C）
充電レート試験（0.5C, 1C, 2C）〇〇試料

 電池セル（実機回収品） N=1
測温箇所①：セル中央付近

測温箇所②：正極タブ付近

11＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます

測温箇所③：負極タブ付近©株式会社コベルコ科研 2023

Ｃ．ブレードバッテリセルLFP分解調査：充放電試験〇〇放電レート試験結果①

 試験結果を下表に示す

12＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます©株式会社コベルコ科研 2023

Ｃ．ブレードバッテリセルLFP分解調査：過充電試験〇〇過充電試験結果

 過充電試験結果を下図に示す
 発生ガス量：111 L(0℃換算時)13＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます©株式会社コベルコ科研 2023

Ｃ．ブレードバッテリセルLFP分解調査：過充電試験〇〇事前充電・過充電試験結果まとめ

 試験結果のまとめを下表に示す

14＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます©株式会社コベルコ科研 2023

Ｃ．ブレードバッテリセルLFP分解調査：電池セル周りの使用材料〇〇セル周りの使用材料

 FT-IR

表 試料から検出された成分

試料名

検出された成分や構造①緑の伝熱樹脂②黒の発泡材製シート③白の断熱材シート④黒の接着剤15＊＊＊＊＊株式会社様以外の利用は固く禁じます©株式会社コベルコ科研 2023